s6 5 Max Schläpfer. 
Fig. 9a ist ein Kristall in der einen Lage schematisch dargestellt. 
Er hat negative Hauptzone und geringe Doppelbrechung. In Fig. 9b 
ist er in einer um 90° gedrehten Lage gezeichnet. In dieser Lage 
zeigt er positive Hauptzone mit starker Doppelbrechung. Die Licht- 
brechungen sind höher als die des Methylenjodids, sie dürften zwischen 
1,8 und 1,9 liegen. In Salzsäure sind die Kristalle leicht zersetzbar. 
Der kurzsäulige bis körnige Habitus, die Zugehörigkeit zum rhom- 
bischen Kristallsystem, sowie die Löslichkeit in Salzsäure sprechen 
für ein Mineral der Olivingruppe. Dem Auftreten in Versuch 177 
zur Folge können sie nur Fe, SiO,, Ca und eventuell Cl enthalten, 
Der Umstand, dass bei negativer Hauptzone die Doppelbrechung 
A 
N 
Fig. 9a. Fig. 9b. 
schwach (ea. 0,005—0,010), bei positiver stark (ca. 0,030—0,035) 
ist, lässt erkennen, dass ß und y nicht viel auseinander, aber be- 
deutend höher als « liegen, dass also die Kristalle optisch negativ 
sind, . kleinem Axenwinkel. Diese Eigenschaften sowie die schwach 
bräunliche Färbung meiner Kristalle sprechen für einen Eisenmonti- 
cellit (FeCa),SiO,. 
27. Fayalit Fe,SiO,, rhombisch (vergl. Tafel, Fig. 20). 
Mit Blumendraht und SiO,, allein unter Zusatz von FeCl, wurden 
Kristalle erhalten, die öfters keilförmigen Habitus zeigen. Sie haben 
parallel einer Prismenkante Kombinationsstreifung und löschen zu 
dieser parallel aus. Im Habitus unterscheiden sie sich stark von den 
sub 26 beschriebenen Eisenkalkolivin. Der Charakter der Doppel- 
